﻿13 



niedrigen Schmelzpunkt, der beispielsweise niedriger als der des 

 Orthoklases ist, und zweitens auf seine ungemeine Empfindlich- 

 keit gegen Flusssäure. Foyaitpulver schmilzt im Platintiegel vor 

 der Gebläseflamme* leicht und vollständig zu einem grauen 

 Email zusammen , bei welcher Temperatur eine gleiche Menge 

 Orthoklaspluver** noch ungeschmolzene Partien hinterliess. Das 

 Löslichkeitsverhältniss des Foyaits gegen Salzsäure (er ist nur 

 zum kleineren Theil darin löslich) erfährt durch das Schmelzen 

 keine bemerkbare Veränderung ; nur seine Auflöslichkeit in Fluss- 

 säure scheint sich dadurch noch zu vergrössern. — Übergiesst 

 man Foyaitpulver (von frischem Gestein) mit concentrirter Schwe- 

 felsäure und fügt nun starke Flusssäure hinzu, so tritt unter 

 lebhaftem Aufbrausen von entwickeltem Siliciumfluorid fast mo- 



mentane Lösung des Gesteins ein. 



I. Analyse. 



II. Analyse. 

 Von neuem Material, aber von dem- 

 selben Handstück. 



Si0 2 = 



54.20%; 



Si0 2 



= 53.71%; 



Ti0 2 = 



1.04 „ 



Ti0 2 



= 1.03, 



Al 2 3 = 



21.74 „ 



A1 2 3 



= 21.82 „ 



Fe 2 3 = 



0.46 ff 



Fe 2 3 



= 0.78 „ 



FeO — 



2.36 „ 



FeO 



= 2.47,, 



MnO = 



0.11 „ 



MnO 



= 0.19 „ 



CaO m. einer 





CaO m. Spur 





Spur SrO = 



1.95 „ 



von SrO 



= 1-90 „ 



MgO = 



0.52 „ 



MgO 



= 0.56 „ 



Glühverlust = 



2.32 , 



Glühverl. 



= 2.27,, 



K 2 = 



6.97 „ 



K 2 



= 7.07 „ 



Na 2 = 



8.69 „ 



Na 2 



= 8.52 . 



Li 2 = 



Spur 



Li 2 



— Spur 





100.36% 





100.32% 



Schwefel (Pyrit) war nur in Spuren zugegen, desgleichen 

 Phosphorsäure (Apatit) und Chlor. — Spec. Gew.-Best.: 2.6892 g, 

 Gesteinspulver verloren im Pyknometer bei 18.5°C. = 1.0430 g, 

 woraus sich das spec. Gew. 2.578 berechnet. 



* Dies. Jahrb. 1883. II. 123. 



** Orthoklas von den Königshainer Bergen bei Görlitz. 



